S42 



lijk vermeld is, dat het eerst verkregen koper in den door de 

 vroegere goudgravers reeds omgewoelden grond gevonden is, 

 komt het mij voor, dat deze erts het overblijvende is geweest 

 van tot het wasschen van goud gediend hebbend zand, waar 

 het goud grootendeels was uitgezocht. Het rapport is ten 

 deze opzigte echter wat al te kort, om met zekerheid omtrent 

 het voorkomen van dezen erts te kunnen besluiten. 



2. De steentjes, die in het fleschje waren bewaard, waren 

 gedeeltelijk met een malachietachtig bekleedeel bedekt, ge- 

 deeltelijk van malachiet (koolzuur koperoxydehydraat) doordron- 

 gen. Deze laatste kunnen , wanneer ze in eene belangrijke 

 hoeveelheid mogten voorkomen, met voordeel tot uitsmelting 

 van koper worden aangewend. 



3. Aangaande de twee met koperzand gevulde flesschen zijn 

 de volgende uitkomsten verkregen. 



A. Flesch a. 



Deze was omtrent 3 / 4 met zand gevuld, welks gevvigt 1551 

 grm. bedroeg. Al dadelijk overtuigde men zich van de aanwe- 

 zigheid van koper. Met weinig moeite heb ik in een uur tijds 

 0,790 grm. koperstukjes er kunnen uitzoeken; deze koperstuk- 

 jes zijn van dezelfde soort , als boven sub ; i a is vermeld en 

 welke ruim 80 ten honderd koper bevatten. Het zand bevat 

 echter meer koper. Ten einde het gewigt daarvan te bepalen, 

 heb ik 500 grm. fijngewreven zand met genoegzame hoeveelheid 

 salpeterzuur , zoutzuur en water in de warmte behandeld , het 

 zuur reagerende filtraat met zwavelwaterstofgas ontleed , van 

 het gevormde zwavelkoper afgefiltreerd, het laatste in salpeterzuur 

 opgelost, en de gefiltreerde oplossing met potasch ontleed, 

 het praecipitaat gewasschen, gedroogd en gegloeid. Het koper- 

 oxyde woog 9,527 grm. en beantwoordt aan 7,6063 grm. koper. 



100 grm. zand bevatten dus 1,5213 grm. zuiver koper. Zoo 

 als reeds vermeld is , waren uit de geheele hoeveelheid zand 

 0,790 grm. koperstukjes uitgezocht, voor 100 grm. zand 0,0509 

 grm. bedragende, en beantwoordende (80 ten honderd ruim 

 koper bevattende) aan 0,0 '*07 grm. zuiver koper. Deze bij de 



